430 CUIVRAGE DE l'aLUMINIUM. 



non essuyés, puis encore, recouverts de cette couche de 

 potasse, reliés au pôle négatif d'une pile dans le bain de 

 cyanure d'argent. 



On opère de la même manière avec les autres mé- 

 taux. Naturellement il ne faut pas mettre l'aluminium 

 recouvert d'une couche alcahne dans un bain à réac- 

 tion acide, ainsi le sulfate de cuivre ordinaire ne peut 

 être employé pour le cuivrage; nous recommandons par 

 exemple un des bains que l'on obtient en ajoutant de 

 l'ammoniaque à une solution de chlorure de cuivre. 

 L'amalgamation de l'aluminium est parfois nécessaire; 

 dans ce cas le mode d'opérer sera le suivant : Après un 

 décapage à l'acide nitrique, l'objet d'aluminium est im- 

 raergé dans la potasse jusqu'à ce que le gaz se dégage. 

 On le tient ensuite pendant quelques secondes, après 

 l'avoir secoué, mais non séché, dans une solution peu con- 

 centrée d'un sel de mercure, par exemple 5 gr. de chlo- 

 rure de mercure par litre d'eau. Une pellicule noirâtre 

 apparaît à la sortie du bain et il faudra l'enlever avec une 

 brosse, l'aluminium est de nouveau plongé dans la solu- 

 tion de potasse et l'on observe alors sur le métal un vif 

 dégagement de gaz. Sorti de cette solution l'objet est se- 

 coué et immergé dans la solution de cyanure d'argent 

 après l'avoir relié au pôle de la pile. 



Je signalerai encore le passage suivant tiré du texte du 

 brevet Dennstedt : Il faut remarquer que la [)laque d'alu- 

 minium amalgamé ne peut être recouverte d'une couche 

 galvanique. Une couche brillante de mercure apparaît sur 

 l'aluminium plongé dans de l'acide intrique, mais ainsi 

 traité le métal est absolument passif dans un bain tra- 

 versé |»ar le courant : m l'argent ni le cuivre ne se dépo- 

 sent à sa surface. 



